der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
219 
Neuere Arbeiten auf dem Gebiet der keramischen Industrie, 
welche theils mit oxydirender, -theils mit reducirender Flamme 
arbeitet, haben ihn ebenfalls zu anderen Anschauungen geführt. 
Neben Kieselerde, Thonerde, Kalkerde, Magnesia etc. nehmen 
die Hohofen-Chemiker doch auch Schwefelcalcium und Schwefel- 
mangan als in der Schlacke vorhanden an. 
Mit demselben Recht dürfte man von Phosphorstickstoff, von 
Phosphortitan, von Phosphoraluminium, Phosphormagnesium oder 
von Phosphorcalcium sprechen. 
Ein tüchtiger, ihm befreundeter Hüttenmann sprach diese An¬ 
sicht schon vor einigen Jahren aus und überliess ihm eine Reihe 
seiner Analysen von Hohofenschlacken, deren Veröffentlichung er 
ihm freundlichst gestattete, wofür ihm derselbe hiermit seinen besten 
Dank abstattet. Das Phosphorcalcium ist als PCa darin enthalten 
angenommen. Es wäre von nicht geringem Werth, wenn nachträg¬ 
lich noch der Gehalt an litansäure und an Kali in diesen Schlacken 
könnte ermittelt werden. 
Es ist aus diesen Analysen ersichtlich, wie sehr die Ueber- 
führung des Phosphors in die Hohofenschlacken durch deren stärkere 
Basicität begünstigt wird. Ebenso ist daraus zu entnehmen, dass 
diese Aufnahmefähigkeit unabhängig ist vom Eisengehalt der be¬ 
treffenden Schlacken, sobald dieselben vom gahren Ofengang her¬ 
rühren wie bei Analyse I und II. Trotz höherem Eisengehalt wie 
in No. III ist der Gehalt an Phosphor darin etwas geringer. No. IV 
zeigt die x\nalyse einer Singulosilikat-Schlacke, aber keinen so hohen 
Phosphorgehalt. Die Schlacke ist für dessen Aufnahme zu sauer, 
nahezu ähnlich zusammengesetzt wie Lothringer Schlacke, was Kiesel¬ 
erde, Thonerde, Kalkerde betrifft, jedoch im Mangangehalt der 
letzteren überlegen. Alle Schlacken sollen von derselben Hütte, und 
aus gleichen Beschickungs-Materialien herrühren. 
Kieselerde 
Thonerde 
Eisenoxydul 
Manganoxydul 
Kalkerde 
Magnesia 
Baryt 
Schwefelcalcium 
Phosphorcalcium PCa 
gibt Phosphor 
gibt Phosphorsäure 
Sauerstoff-Verhältniss 
Roheisen-Qualität 
I. 
Schlacke. Sauerstoff. 
27,35 = 14,58 
9,67 
4,52 
0,98 
0,22 
14,14 
3,19 
34,70 
9,91 
2,15 
0,86 
— 
— 
4,25 
— 
2,54 
1,11 
2,54 
14,58:18,70 
100:128 
gahr 
weissstrahlig. 
II. 
Schlacke. Sauerstoff. 
27,32 = 14,57 
10,28 4,80 
0,61 0,13 
16,73 3,77 
36,71 10,48 
2,30 0,92 
3,28 — 
2,08 — 
~ 0,91 
2,08 
14,57:20,17 
100:138 
gahr 
weissstrahlig. 
